Analisa Kuat Tekan Beton K 200 Dengan Penambahan AM 78 Cair Dan Biji Plastik Polypropylene ( Asrullah 1) ,Rita Anggraini 2) Ice Trisnawati 3) Mega Yunanda 4) Panthera A 5)

## I.   PENDAHULUAN
Perkembangan industri beton di Indonesia  sangatlah  maju  dan  berkembang. semakin  meningkatnya  pembangunan  di  suatu negara  maka  penggunaan  material  konstruksi menjadi  semakin  meningkat. AM  78  adalah bahan  aditif  yang  sangat  efektif  untuk mengurangi  pemakaian  air  15  -  20%  tanpa mempersulit  proses  pengerjaan.  AM  78  juga mampu meningkatkan kekuatan tekan (Compressive  Strength)  dan  menurunkan  Dry Shrinkage  of  Concrete  sehingga  beton  tidak mudah retak [1]
Plastik  memiliki  banyak  kelebihan dibandingkan  bahan  lainnya.  Secara  umum, plastik memiliki densitas yang rendah, bersifat isolasi terhadap listrik, kekuatan mekanik yang bervariasi,  ketahanan  suhu  terbatas,  serta ketahanan  bahan  kimia  yang  bervariasi.
Selain  itu,  plastik  juga  ringan,  mudah  dalam perancangan dan biaya pembuatannya murah.
Dibalik  kelebihannnya,  limbah  plastik menimbulkan  masalah  bagi  lingkungan. Penyebabnya  tak  lain  sifat  plastik  yang  tidak dapat diuraikan dalam tanah. Untuk mengatasinya,    para    pakar    lingkungan    dan ilmuwan  dari  berbagai  disiplin  ilmu  telah melakukan  berbagai  penelitian  dan  tindakan. Salah  satunya  dengan  cara  mendaur  ulang limbah  plastik.  Namun  cara  ini  tidaklah terlalu  efektif.  Hanya  sekitar  4%  yang  dapat didaur  ulang,  sisanya  menggunung  di  tempat penampungan  sampah  (Pamudji,  et  al.,  2008) [2].
Perkembangan  sekarang  ini,  beton merupakan  bahan  yang  paling  banyak  dipakai pada  pembangunan  dalam  bidang  teknik  sipil,

## Analisa Kuat Tekan Beton K 200 Dengan Penambahan
AM 78 Cair Dan Biji Plastik Polypropylene
Asrullah 1) ,Rita Anggraini 2) Ice Trisnawati 3) Mega Yunanda 4) Panthera A 5)
1),2),3),4) Dosen  Program Studi Teknik  Sipil Universitas Palembang
5) Mahasiswa Program Studi Teknik  Sipil Universitas Palembang e-mail:asrull66@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Penelitian-penelitian  telah  banyak  dilakukan  untuk  memperoleh  suatu  penemuan  alternatif penggunaan  konstruksi  karena  beton  merupakan  unsur  yang  sangat  penting,  mengingat  fungsinya sebagai  salah  satu  pembentuk  struktur  yang  paling  banyak  digunakan  oleh  masyarakat. Beton  adalah material konstruksi yang pada saat ini sudah sangat umum digunakan. Perkembangan industri beton di Indonesia  sangatlah  maju  dan  berkembang,  semakin  meningkatnya  pembangunan  di  suatu  negara maka  penggunaan  material  konstruksi  menjadi  semakin  meningkat.  Pentingnya  peranan  konstruksi beton  menuntut  suatu  kualitas  beton  yang  memadai.  Salah  satu  faktor  yang  harus  dijaga  untuk mencapai  tujuan  pengelolaan  tersebut  adalah  penggunaan  material  konstruksi  yang  baik.  Karena struktur beton praktis selalu ada disetiap infrastruktur di Indonesia, maka penelitian untuk menemukan kualitas beton yang lebih baik dan lebih tepat sesuai dengan kebutuhan harus selalu dilakukan.Keadaan ini dapat  dimaklumi, karena sistem konstruksi beton mempunyai banyak kelebihan jika dibandingkan dengan  bahan  lain.  Keunggulan  beton  sebagai  bahan  konstruksi  antara  lain  mempunyai  kuat  tekan yang tinggi, dapat  mengikuti bentuk bangunan secara bebas, tahan terhadap api dan biaya perawatan yang  relatif  murah.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetetahui  kuat  tekan  beton  K  200  dengan penambahan AM  78  Cair dan Biji  Plastik  Polypropylene .  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian adalah  SNI  63-2834-2000  tata  cara  pembuatan  campuran  beton  normal.    Kesimpulan  dari  hasil pengujian didapat nilai kuat tekan beton normal (BN) umur 28 hari sebesar 202,43 kg/cm 2 lebih besar dari kuat tekan beton rencana yaitu 200 kg/cm 2 dan nilai kuat tekan beton terbesar dengan penambahan AM 78 Cair 1,2% + Biji Plastik Polypropylene 1,5% (BAM78C.1,2+BPPP.1,5) umur 28 hari sebesar 224,33 kg/cm 2 . Kata Kunci : Kuat tekap,AM 78 Cair, Polypropylene, K 200
Kata Kunci : Kuat Tekan Beton, Agregat, Sika Tilefix-200TA.
Analisa Kuat Tekan Beton K 200 Dengan Penambahan AM 78 Cair Dan Biji Plastik Polypropylene ( Asrullah 1) ,Rita Anggraini 2) Ice Trisnawati 3) Mega Yunanda 4) Panthera A 5)
baik  pada  bangunan  gedung,  jembatan, bendung,  maupun  konstruksi  lain.  Penelitian- penelitian  telah  banyak  dilakukan  untuk memperoleh suatu penemuan alternatif penggunaan konstruksi karenabeton merupakan unsur yang sangat penting, mengingat fungsinya sebagai salah satu pembentukstruktur yang paling banyak digunakan oleh masyarakat.  Penelitian  tentang  abu  batu Asrullah dkk 2022 [3] terjadi peningkatan kuat tekan  beton  dengan  penambahan  abu  batu  dan MU  400  dan  model  regresi  linier  sederhana memiliki  hubungan  yang  kuat    dengan  nilai koefisien  determinasi  R 2 dengan  0,999  dan 0953.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  Asrullag dkk 2022 [4] terjadi peningkatan dalam kondisi tertentu  pemakaian  semen  MU  200 Skim  Wall sebagai Filler dalam  campuran  beton.  Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Asrullah dkk 2023 [5], bahwa penggunaan Sika Chapdur
Natural Sebagai Alternatif Filler pada campuran  beton  K  350  terjadi  peningkatan pada persentase 5% dan  mengalami penurunan pada persentase 10% dan 15%.

## II. METODELOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan secara eksprimen di  laboratorium  Fakultas  Teknik  Universitas Palembang  Metode  yang  digunakan  dala desain campuran beton menggunakan SNI 03- 2834-2000  [6].  Pemeriksaan  Karakteristik material dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Benda uji dengan penambahan AM 78 Cair dan Biji Plastik Polypropylene dari berat semen  dalam  campuran  beton  normal  dengan persentasi  tertentu  dalam  masing-masing campuran,  pengujian  kuat  tekan  beton  umur 7,14,21 dan 28 hari  dengan metode SNI 1974- 2011 [7].
Benda uji dibuat sesuai dengan kebutuhan pengujian  kuat  tekan  betonyang    terdiri  dari sebagai berikut.
1. Beton normal (BN)
2. Beton  dengan  penambahan AM  78  Cair 1,2%  dengan kode (BAM78C.1,2)
3. Beton  dengan  penambahan  AM  78  Cair 1,2%+ Biji  Plastik  Polypropylene 1,5% dengan kode (BAM78C.1,2+BPPP.1,5)
4. Beton  dengan  penambahan  AM  78  Cair 1,2%+ Biji  Plastik  Polypropylene 2,5% dengan kode (BAM78C.1,2+BPPP.2,5)
5. Beton  dengan  penambahan  AM  78  Cair 1,2%+ Biji  Plastik  Polypropylene 3,5%
dengan kode (BAM78C.1,2+BPPP.3,5)
Bagan  alir  penelitian  dapat  dilihat pada gambar 1 berikut ini:

## .

## Gambar 1. Bagan Alir Penelitian

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Nilai Slump
Nilai  Slump  yang  direncanakan  dalam desain sampel beton yaitu 60 mm sampai 100 mm  untuk  seluruh  benda  uji,  nilai  slump secara  keseluruhan  benda  uji  disajikan  pada tabel 1 berikut ini :
Tabel  1.  Nilai  Slump  Seluruh  Campuran Beton
No Jenis Beton Nilai Slump (mm) 1 2 3 4 Beton normal (BN) Beton  dengan  Penabahan AM 78 Cair 1,2% (BAM78C.1,2) Beton  dengan  penambahan AM  78  Cair    1,2%+ Biji Plastik Polypropylene 1,5% dengan kode (BAM78C.1,2+BPPP.1,5) Beton  dengan  penambahan AM  78  Cair    1,2%+ Biji 80 85 80 86

## Persiapan Material
Pegujian Karakteristik Matrial Desain Benda Uji Pembuatan Benda Uji
Perawatan Benda Uji Pengujian Benda Uji Analisa Hasil Pengujian Selesai Tidak Ya
Analisa Kuat Tekan Beton K 200 Dengan Penambahan AM 78 Cair Dan Biji Plastik Polypropylene ( Asrullah 1) ,Rita Anggraini 2) Ice Trisnawati 3) Mega Yunanda 4) Panthera A 5)
5 Plastik Polypropylene 2,5% dengan kode (BAM78C.1,2+BPPP.2,5) Beton  dengan  penambahan AM  78  Cair    1,2%+ Biji Plastik Polypropylene 3,5% dengan kode (BAM78C.1,2+BPPP.3,5) 85

## Gambar 1. Nilai Slump Seluruh Campuran Beton
Bila  dilihat  pada  gambar  1 nilai  slump pada  masing-masing  komposisi  campuran beton  terjadi  fluktuasi  dan  tidak  linear sehubungan  dengan  penambahan  persentase bahan tambahan dalam campuran beton, hal ini kemungkinan  disebabkan  karena  pemakaian air  pada  setiap  komposisi  tidak  tetap  dan  juga pengaruh  dari  bahan  tambahan  itu  sendiri, namun  secara  keseluruhan  nilai  slump  untuk keseluruhan  memenuhi  dari  syarat  yang ditentukan yaitu 6-10 cm

## 3.2. Hasil Pengujian Kuat Tekan
Hasil pengujian kuat tekan beton pada umur 28 hari setiap campuran disajikan dalam tabel 2 berikut ini;
Tabel  2. Kuat Tekan Beton Normal Beton Dengan Penambahan AM 78 Cair dan Beton dengan Penambahan Biji Plastik Polypropylene Pada Umur 28 No Jenis Beton Kuat Tekan (kg/cm 2 ) 1 2 3 Beton normal (BN) Beton  dengan  Penabahan AM 78 Cair 1,2% (BAM78C.1,2) Beton  dengan  penambahan AM  78  Cair    1,2%+ Biji 202,43 211,49 224,33 4 5 Plastik Polypropylene 1,5% dengan kode (BAM78C.1,2+BPPP.1,5) Beton  dengan  penambahan AM  78  Cair    1,2%+ Biji Plastik Polypropylene 2,5% dengan kode (BAM78C.1,2+BPPP.2,5) Beton  dengan  penambahan AM  78  Cair    1,2%+ Biji Plastik Polypropylene 3,5% dengan kode (BAM78C.1,2+BPPP.3,5) 220,56 217,54
Gambar 2. Kuat Tekan Beton Normal Beton Dengan Penambahan AM 78 Cair dan Beton dengan Penambahan Biji Plastik Polypropylene Pada Umur 28
Dari  grafik  pada  gambar  2.  kuat  tekan beton terjadi fluktuasi seiring dengan bertambahnya persentasi Biji Plastik Polypropylene dalam  campuran  beton.  Nilai kuat tekan beton normal (BN) sebesar 202,43 kg/cm2, kuat tekan beton dengan penambahan AM  78  Cair 1,2%  (BAM78C.1,2)  sebesar 211,49  k/cm2  terjadi  kenaikan,  untuk  beton AM78C.1,2+BPPP.1,5 sebesar 224,33
kg/cm2 terjadi kenaikan dan untuk kuat tekan beton    AM78C.1,2+BPPP.2,5  sebesar  220,56 kg/cm2  terjadi  penurunan,  dan  termasuk  juga kuat  tekan  beton  AM78C.1,2+BPPP.3,5 terjadi  penurunan  menjadi  217,54  kg/cm2, namun  masih  memenuhi  dari  standar  yang telah ditetapkan.
.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1. Kesimpulan
Dari  uraian  yang  telah  disajikan  pada hasil dan pembahasan, maka peneliti mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :
Analisa Kuat Tekan Beton K 200 Dengan Penambahan AM 78 Cair Dan Biji Plastik Polypropylene ( Asrullah 1) ,Rita Anggraini 2) Ice Trisnawati 3) Mega Yunanda 4) Panthera A 5)
1. Nilai  kuat  tekan  beton  normal  (BN)  umur 28  hari  sebesar  202,43  kg/cm 2 lebih  besar dari  kuat  tekan  beton  rencana  yaitu  300 kg/cm 2 . 2. Nilai kuat tekan beton dengan penambahan AM  78  Cair  1,2%  (BAM78C.1,2)  umur  28 hari sebesar 211,49 kg/cm 2
3. Nilai  kuat  tekan  beton  terbesar  dengan penambahan AM 78 Cair 1,2%+Biji Plastik Polypropylene 1,5%
(BAM78C.1,2+BPPP.1,5)  umur  28  hari sebesar 224,33 kg/cm2

## 4.2. Saran-Saran
Setelah  menganalisa  dari  hasil  yang  ada, maka  peneliti  memberikan  saran  untuk  bahan pertimbangan selanjutnya adalah harus melakukan  penelitian  lanjutan  dengan  cara perubahan  dari  penambahan  AM  78  Cair dengan berbagai variasi.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]     Adiwisesa Mandiri. Tangerang, Indonesia • Telp +6221 530 2414 • Fax
+6221 536 3345 • www.am-mortar.com
03-2023
[2]    United Nations Environmental Programme 2009. Converting Waste
Plastics Into A Resource
[3]  Asrullah, Irfa Qodri, Rita Anggraini 2022, Studi  Pemakaian  Abu  Batu  dan  Semen MU  400  Sebagai  Campuran  Beton  fc’ 30 MPa. Synttax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia  p-ISSN  :  2541-0849  e-ISSN  :
2548-1398  Vol.7,  No.  6,  Juni  2022, Published by : Ridwan Institut
[4]    Asrullah,  Rita  Anggrainy,  Asri  Mulyadi, Surya Darma, Studi Pemakaian MU 200 SkimWall sebagai Filler Pada Campuran
Beton  2022, Jurnal  Syntax  Admiration p-ISSN : 2722-7782 e-ISSN : 2722-5356
Vol.3,No.,11 November 2023,
https://doi.org/10.46799/jsa.v3i11.49927 22-5356 Ridwan Institut
[5]  Asrullah,  Rita  Anggraini  2023,  Kajian Penggunaan  Sika  Chapdur  Natural Sebagai Filler Pada  Campuran  Beton  K
350.  Syntax  Literate  :  Jurnal  Ilmiah Indonesia  p-ISSN  :  2541-0849  e-ISSN  : 2548-1398              Vol.8, No. 1, Januari 2023, http://dx.doi.org/10.364/syntaxleterate.v
8i1.11249 Published  by  :  Ridwan Institut [6]  SNI 03-2834-2000,  Tata Cara Pembuatan Campuran Beton Normal
[7]   SNI  1974-2011,  Cara  Uji  Kuat  Tekan Beton Dengan Benda uji